1923. No. 2. OXYDE VON URAN, THORIUM UND CERIUM. 21 



andeutungsweise sichtbar; von Streifen der Krs'stallstruktur sind nur die 

 Folgenden sichtbar (Nummern wie in Tabelle I\'): 



I. I3I, I6I. 7. 181. IG, (II), (14I, 16, 17. (181. 20, 21, 23, (24I. 



Die in ( ) gesetzten Zahlen beziehn sich auf sehr schwache, kaum 

 sichtbare Linien. Das Diagramm war sehr schlecht mefsbar, die Ergebnisse 

 der Messung sind praktisch dieselben wie bei dem vorigen, die Werte o-d 

 weichen bis zu ± 0,4 mm. von den in Tabelle I\' angeführten ab, ohne 

 daß aber irgend ein S3'stematischer Gang erkennbar ist. 



Auch von dem Präparate B (vergl. S. 10), das aus einer Borax-Koch- 

 salz-Schmelze wohlkrystallisiert erhalten war, wurde eine Debye-Scherrer- 

 Aufnahme gemacht. 



Spannung ca. 40 Kilovolt, Stromstärke 15 Milliampere, Aufnahmezeit 

 45 Minuten, Stabdicke 2,0 mm., Eisenantikathode, Effektiver Kameradurch- 

 messer 49.65 mm. 



Der Film zeigte sehr starke allgemeine Schwärzung, besonders tür 



grotae Winkelwerte von — etwa 35 '^ an. die Linien waren nur schwach 



und sehr schlecht meßbar. Folgende kleine Tabelle (\'I) enthält die ge- 

 fundenen Zahlen. 



Tabelle \'I. Thor'mmdio.wd B. 



Außer den meßbaren Linien waren in dem stark geschwärzten Gebiete 

 noch einige i — 2 mm. breite unscharfe Banden andeutungsweise erkennbar, 

 nämlich bei 2d etwa 87 mm., 91 mm , 103 mm., 114 mm. 



Das Diagramm deutet auf Gegenwart von hochdispersem, amorphem 

 Thoriumdioxyd, das vielleicht bei der Reinigung des Produktes mit ver- 

 dünnter Salzsäure entstanden war. Bei der starken Absorptionsfähigkeit 

 für weiche Röntgenstrahlung würde ein ganz dünner Überzug eines solchen 

 Produktes genügen, um sich im Interferenzdiagramm geltend zu machen. 



